AUX FRÉQUENCES ÉLEVÉES. 187 
M. Dumont à montré que la perméabilité magnéti- 
que des aciers au nickel augmente avec leur teneur en 
nickel. M. Dumas (Loc. cit. p. 178), en analysant le 
rôle du nickel dans les aciers-nickel, émet lhypothèse 
que le magnétisme des aciers au nickel reversibles 
(c’est à dire contenant plus que 25 ‘/, de nickel) pro- 
vient exclusivement du nickel. 
M. Osmond et M. Guillaume ont opposé plusieurs 
raisons à cette opinion de M. Dumas. D’après les résul- 
tats de notre travail l'hypothèse de M. Dumas parait 
juste pour l'acier à 27 ‘/,. Elle nous paraît par contre 
inapplicable aux aciers à 36 °/, et 45 °/, de nickel. Il 
résulte plutôt de ce qui a été dit précédemment que 
dans ces corps la proportion de fer magnétique (fer x) 
augmente avec la teneur en nickel. 
VIII. Tableau comparatif des résultats ‘. 
Champs Energie dégagée pur cycle et cm° en ergs 
max. Acier Acier : Acier 
ASE _ Fer Re J Kk : E : 
He.g.s à270 Ni à 36 0 Ni Nickel à 45 0/0 Ni 
107.7 1198x10? 639x10? 931x40? 136x10? 107x10° 
94.3 1156 » 628 » 2929 5 151 » 106 » 
80.8 1190 » 094 » 219 » 126 » 101 » 
623..-1956:5> 580 » 217 » 120 » 97 » 
53.9 695 » D4S » 208 » 102 » 93 » 
40.4 281 » 514 » 197 » 64 » 87 » 
LE lé ET a 492 » 188 » 42 » 83 » 
26.9 48 » 471 » 180 » 20 » 79 » 
20.2 Al >» 416 » 158 » = 79 » 
435.5 — 183 » 136 » = 64 » 
6.8 — ee us) À. Bug 
Ji 
! Nous avons calculé par interpolation toutes les données numé- 
riques qui ne résultaient pas directement de nos expériences. Les 
tirets à la fin de chaque série de nombres iudiquent que l’énergie 
dégagée par hystérésis est inappréciable. 
